Source: https://www.scribd.com/document/80386794/Comport-a-Mien-To-Sismico-Peru
Timestamp: 2018-10-21 11:03:39
Document Index: 158548844

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 7', 'Artículo 6', 'Artículo 8', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9']

Uploaded by Santi Maru Meda
10-unidades ALBAÑILERIA
Quincha y Adobe
e.t. Estructuras Complejo Deportivo - Parque
UNIDADES DE ALBAÑILERIA 2013.ppt
Informe Ss m1-m2 Ledi-sencico 2006
080 ADOBE
Artículo 1.- ALCANCE La Norma comprende lo referente al adobe simple o estabilizado como unidad para la construcción de albañilería con este material, así como las características, comportamiento y diseño. El objetivo del diseño de construcciones de albañilería de adobe es proyectar edificaciones de interés social y bajo costo que resistan las acciones sísmicas, evitando la posibilidad de colapso frágil de las mismas. Esta Norma se orienta a mejorar el actual sistema constructivo con adobe tomando como base la realidad de las construcciones de este tipo, existentes en la costa y sierra. Los proyectos que se elaboren con alcances y bases distintos a los consideradas en esta Norma, deberán estar respaldados con un estudio técnico. Artículo 2.- REQUISITOS GENERALES 2.1. El proyecto arquitectónico de edificaciones de adobe deberá adecuarse a los requisitos que se señalan en la presente Norma. 2.2. Las construcciones de adobe simple y adobe estabilizado serán diseñadas por un método racional basado en los principios de la mecánica, con criterios de comportamiento elástico. 2.3. Las construcciones de adobe se limitarán a un solo piso en la zona sísmica 3 y a dos pisos en las zonas sís micas 2 y 1 definidas en la NTE E.030 Diseño Sismorresistente. Por encima del primer piso de adobe, podrán tenerse estructuras livianas tales como las de quincha o similares. 2.4. No se harán construcciones de adobe en suelos granulares sueltos, en suelos cohesivos blandos, ni arcillas expansivas. Tampoco en zonas propensas a inundaciones cauces de avalanchas, aluviones o huaycos o suelos con inestabilidad geológica. 2.5. Dependiendo de la esbeltez de los muros, se deberá incluir la colocación de refuerzos que mejoren el comportamiento integral de la estructura. Artículo 3.- DEFINICIONES 3.1. Adobe Se define el adobe como un bloque macizo de tierra sin cocer, el cual puede contener paja u otro material que mejore su estabilidad frente a agentes externos.Adobe en el que se ha incorporado otros materiales (asfalto, cemento, cal, etc.) con el fin de mejorar sus condiciones de resistencia a la compresión y estabilidad ante la presencia de humedad. 3.3. Mortero Material de unión de los adobes. Puede ser barro con paja o con arena, o barro con otros componentes como asfalto, cemento, cal, yeso, bosta, etc. 3.4. Arriostre Elemento que impide el libre desplazamiento del borde de muro. El arriostre puede ser vertical u horizontal. 3.5. Altura Libre de Muro Es la distancia vertical libre entre elementos de arriostre horizontales. 3.6. Largo Efectivo Distancia libre horizontal entre elementos de arrios tre verticales o entre un elemento de arriostre y un extremo libre. 3.7. Esbeltez Relación entre la altura libre del muro y su espesor. 3.8. Muro Arriostrado Es un muro cuya estabilidad lateral está confiada a elementos de arriostre
En este caso aparecen las típicas grietas inclinadas de tracción diagonal.1.1. 3.3. cara mayor..horizontales y/o verticales.11. b) Tener una planta que tienda a ser simétrica. Formas y Dimensiones Los adobes podrán ser de planta cuadrada o rectangular y en el caso de encuentros con ángulos diferentes de 90°. d) Dependiendo de la esbeltez de los muros.9. Contrafuerte Es un arriostre vertical construido con este único fin. El adobe deberá estar libre de materias extrañas. no debiéndose utilizar suelos orgánicos. Usualmente la poca resis tencia a la tracción de la albañilería produce la falla del amarre de los muros en las esquinas. Artículo 4. Comportamiento Sísmico de las Construcciones de Adobe Las fallas de las estructuras de adobe no reforzadas. Extremo Libre de Muro Es el borde vertical u horizontal no arriostrado de un muro. 3. 3.70%. preferentemente cuadrada. de formas especiales. Si se controla la falla de las esquinas. Las construcciones de adobe deberán cumplir con las siguientes características generales de configuración: a) Suficiente longitud de muros en cada dirección. c) En los posible la altura debe ser mayor a 8 cm.3)). Recomendaciones para su Elaboración Remojar el suelo y retirar las piedras mayores de 5 mm y otros elementos extraños. entonces el muro podrá soportar fuerzas sísmicas horizontales en su plano las que pueden producir el segundo tipo de falla que es por fuerza cortante. El adobe debe ser macizo y sólo se permite que tenga perforaciones perpendiculares a su cara de asiento. 4.2. rajaduras u otros defectos que puedan degradar su resistencia o durabilidad. de ser posible todos portantes. se definirá un sistema de refuerzo que asegure el amarre de las esquinas y encuentros. 4. grietas.COMPORTAMIENTO SÍSMICO DE LAS CONSTRUCCIONES DE ADOBE 5. c) Los vanos deben ser pequeños y de preferencia centrados. que no representen más de 12% del área bruta de esta cara.UNIDAD O BLOQUE DE ADOBE 4.. . Mantener el suelo en reposo húmedo durante 24 horas. Vigas Collar o Soleras Son elementos de uso obligatorio que generalmente conectan a los entrepisos y techos con los muros. debidas a sismos. Requisitos Generales La gradación del suelo debe aproximarse a los siguientes porcentajes: arcilla 10-20%. Sus dimensiones deberán ajustarse a las siguientes proporciones: a) Para adobes rectangulares el largo sea aproxima damente el doble del ancho. Adecuadamente rigidizados en su plano. Artículo 5.10. empezando por la parte superior. actúan como elemento de arriostre horizontal (Ver Artículo 6 (6. son frágiles. b) La relación entre el largo y la altura debe ser del orden de 4 a 1. Secar los adobes bajo sombra. Estos rangos pueden variar cuando se fabriquen adobes estabilizados. esto a su vez aísla los muros unos de otros y conduce a una pérdida de estabilidad lateral. limo 15-25% y arena 55. produciendo el desplome del mismo fuera de su plano.
Fuerzas Sísmicas Horizontales La fuerza sísmica horizontal en la base para las edificaciones de adobe se determinará con la siguiente expresión: H = SU C P Donde: S: Factor de suelo (indicado en la Tabla 1). 5. C: Coeficiente sísmico (indicado en la Tabla 3) y P: Peso total de la edificación. deben estar adecuadamente fijados al muro mediante la viga collar o solera. .3. Comportamiento del Adobe Frente a Cargas Verticales Usualmente la resistencia de la albañilería a cargas verticales no presenta problemas para soportar la carga de uno o dos pisos. Se debe mencionar sin embargo que los elementos que conforman los entrepisos o techos de estas edificaciones.2. U: Factor de uso (indicados en la Tabla 2). incluyendo carga muerta y el 50% de la carga viva.5.
* Ver Anexo 5.4. son principales causantes del deterioro de las construcciones de tierra. siendo necesaria su protección a través de: • • • • • Recubrimientos resistentes a la humedad Cimientos y sobrecimientos que eviten el contacto del muro con el suelo Veredas perimetrales Aleros Sistemas de drenaje adecuados Artículo 6. Protección de las Construcciones de Adobe La humedad y la erosión producidas en los muros..SISTEMA ESTRUCTURAL .
Muros a) Deberá considerarse la estabilidad de todos los muros. Tampoco en zonas propensas a inundaciones.2.El sistema estructural de las construcciones de adobe estará compuesto de: a) Cimentación b) Muros c) Elementos de arriostre horizontal d) Elementos de arriostre vertical e) Entrepiso y techo 6.1.2)). cauces de avalanchas. y tendrá una altura tal que sobresalga como mínimo 20 cm sobre el nivel del suelo. Esto se conseguirá controlando la esbeltez y utilizando arriostres o refuerzos. (Ver Figura 2) 6. b) Las unidades de adobe deberán estar secas antes de su utilización y se dispondrá en hiladas sucesivas considerando traslape tal como se muestra en las Figuras 3 y 4. b) La cimentación deberá transmitir la carga de los muros al terreno de acuerdo a su esfuerzo permisible y tendrá una profundidad mínima de 60 cm medida a partir del erreno natural y un ancho mínimo de 40 cm. c) El espesor de los muros se determinará en función de la altura libre de los mismos y la longitud máxima del muro entre arriostre verticales será 12 veces el espesor del muro.11)). Cimentación a) No se harán construcciones de adobe en suelos granulares sueltos. El borde vertical no arriostrado de puertas yventanas deberá ser considerado como borde libre. c) Los cimientos para los muros deberán ser concreto ciclópeo o albañilería de piedra. d) El sobrecimiento deberá ser de concreto ciclópeo o albañilería de piedra asentada con mortero Tipo I (Ver Artículo 7 (7. aluviones o huaycos. En zonas no lluviosas de comprobada regularidad e imposibilidad de inundación. El ancho máximo de puertas y ventanas . en suelos cohesivos blandos ni en arcillas expansivas. o suelos con inestabilidad geológica. (Ver Tabla 4) d) En general los vanos deberán estar preferentemente centrados. se permitirá el uso de mortero Tipo II para unir la mampostería de piedra (Ver Artículo 7 (7.
f) Los muros deberán ser diseñados para garantizar su resistencia. Se exceptúa la condición de 3 veces el espesor del muro en el caso que el muro esté arriostrado al extremo (Ver Figura N° 5) e) Como refuerzo se podrá utilizar cualquier material de los especificados en la Artículo 6 (6. g) En caso de muros cuyos encuentros sean diferentes a 90° se diseñarán bloques especiales detallándose los encuentros. según lo especificado en la Artículo 8. .(vanos) será de 1/3 de la longitud del muro y la distancia entre el borde libre al arriostre vertical más próximo no será menor de 3 ni mayor de 5 veces el espesor del muro.4).
los que deberán conformar un sistema continuo e integrado. para garantizar una adecuada transferencia de esfuerzos. refuerzos especiales. Estos tienen como objetivo mejorar la conexión en los encuentros de muros o aumentar la ductilidad de . 6. g) Se deberá garantizar la adecuada transferencia de esfuerzos entre el muro y sus arriostres.Los elementos de arriostre horizontal más comunes son los denominados viga collar o solera. refuerzos especiales como son las columnas de concreto armado que se detallan en la Sección 6. Para que un muro o contrafuertes se considere como arriostre vertical tendrá una longitud en la base mayor o igual que 3 veces el espesor del muro que se desee arriostrar. se requieren refuerzos especiales. considerándose al muro como una losa vertical sujeto a fuerzas horizontales perpendiculares a él. e) Los arriostres horizontales son elementos o conjunto de elementos que poseen una rigidez suficiente en el plano horizontal para impedir el libre desplazamiento lateral de los muros. f) Los elementos de arriostre horizontal se diseñarán como apoyos del muro arriostrado. Tendrán una adecuada resistencia y estabilidad para transmitir fuerzas cortantes a la cimentación.4)). (Ver Artículo 6 (6. Estas pueden ser de madera o en casos especiales de concreto madera.4.4. d) Pueden usarse como elementos de arriostre vertical. en lugar de los muros transversales o de los contrafuertes de adobe. Refuerzos Especiales De acuerdo a la esbeltez de los muros que se indican en la Tabla 4. b) Los elementos de arriostre serán verticales y horizontales.a) Para que un muro se considere arriostrado deberá existir suficiente adherencia o anclaje entre éste y sus elementos de arriostre. c) Los arriostres verticales serán muros transversales o contrafuertes especialmente diseñados.
en cuyo caso se unirá ambas capas mediante elementos de conexión a través del muro. Se detallarán especialmente los anclajes y empalmes de los refuerzos para garantizar su comportamiento eficaz. a) Caña madera o similares Estos refuerzos serán tiras. La colocación de la malla puede hacerse en una o dos caras del muro. dependiendo de lo indicado en la Tabla 4.los muros. En ambos casos se rellenarán los vacíos con mortero. En el caso de que se utilicen unidades cuya altura sea mayor de 10 cm. malla de alambre y columnas de concreto armado. La viga solera se anclará adecuadamente al muro y al dintel si lo hubiese. Se colocarán cañas o elementos de características similares como refuerzos verticales. Las tiras de caña o similares se colocarán necesaria mente coincidentes con el nivel superior o inferior de todos los vanos. colocadas horizontalmente cada cierto número de hiladas (máximo cada 4 hiladas) y estarán unidas entre sí mediante amarres adecuados en los encuentros y esquinas. La utilización de vigas soleras de concreto armado tiene como objetivo contribuir a formar un . Dentro de los refuerzos especiales más usados se tienen caña. Deberá estar protegido por una capa de mortero de cemento – arena de 4 cm aproximadamente. Podrán usarse en los encuentros y esquineros de los muros o en toda la longitud de los muros. madera o similares. En esfuerzo vertical deberá estar anclado a la cimentación y fijado a la solera superior. ya sea en un plano central entre unidades de adobe (Ver Figura 3). o en alvéolos de mínimo 5 cm de diámetro dejados en los adobes (Ver Figura 3). c) Columnas y vigas de concreto armado La utilización de columnas de concreto armado como confinamiento de muros de adobe debe utilizarse en casos en que el espesor del muro no exceda los 25 cm y se utilice para unir los adobes un mortero que contenga cemento para poder anclar alambre de ¼» cada tres hiladas con la finalidad de conseguir una adecuada transmisión de esfuerzos entre el muro y la columna. las tiras de caña tendrán un espaciamiento máximo de 40 cm. Se podrá usar madera en dinteles de vanos y vigas soleras sobre los muros. Se usará caña madura y seca o elementos rectos y secos de eucalipto u otros similares. b) Malla de alambre Se puede usar como refuerzo exterior aplicado sobre la superficie del muro y anclado adecuadamente a él. Su uso es eficiente en las esquinas asegurado un traslape adecuado.
deberán estar adecuadamente fijados a éstos a través de la viga solera. en consecuencia ellas deberán con tener un mortero del tipo I ó II de buena calidad. cal o asfalto.diagrama rígido en el nivel en que se construya. b) Tipo II (en base a tierra con paja). Se considera que las juntas de la albañilería constituyen las zonas criticas. Artículo 7. los techos livianos no pueden considerarse como diafragmas rígidos y por tanto no contribuyen a la distribución de fuerzas horizontales entre los muros. Techos a) Los techos deberán en lo posible ser livianos.. En casos especiales se podrá considerar espesores de muro de 20 – 25 cm. asfalto. siempre que se respalde por un estudio técnico que considere refuerzos verticales y horizontales.). cal. c) En general. evitando concentraciones de esfuerzos en los muros. etc. 7.1. distribuyendo su carga en la mayor cantidad posible de muros. d) En el caso de utilizar tijerales. Las juntas horizontales y verticales no deberán exceder de 2 cm y deberán ser llenadas completamente. Deberá emplearse la cantidad de agua que sea necesaria para una mezcla trabajable. pero principalmente debe colocarse en la parte superior. el sistema estructural del techado deberá garantizar la estabilidad lateral de los tijerales. las características de impermeabilidad.2. además. 7. De acuerdo al espesor de los muros. empujes laterales que provengan de las cargas gravitacionales.5. Mortero Tipo I Mortero de suelo y algún aglomerante como cemento. Artículo 8. se deberá colocar el refuerzo que se indica en la Tabla 4. asilamiento térmico y longitud de los aleros de acuerdo a las condiciones climáticas de cada lugar. Las proporciones dependen de las características granulométricas de los agregados y de las características específicas de otros componentes que puedan emplearse. puede ser colocado en varios niveles formando anillos cerrados. 6. considerando la propia masa y las fracciones pertinentes de las masas de los muros transversales y la del techo. Se puede combinar con elementos de refuerzo verticales como cañas o columnas de concreto armado. Deberá utilizarse la cantidad de agua que permita una adecuada trabajabilidad.ESFUERZOS ADMISIBLES . b) Los techos deberán ser diseñados de tal manera que no produzcan en los muros. Mortero Tipo II La composición del mortero debe cumplir los mismos lineamientos que las unidades de adobe y de ninguna manera tendrá una calidad menor que las mismas. La distribución de las fuerzas de sismo se hará por zonas de influencia sobre cada muro longitudinal.MORTEROS Los morteros se clasificaran en dos grupos: a) Tipo I (en base a tierra con algún aglomerante como cemento. e) En los techos de las construcciones se deberá considerar las pendientes..
considerándose aquel valor que sobrepasa en 2 de la 3 pilas ensayadas. siendo el valor de fo mínimo aceptable de 12 kg/cm² . La resistencia a la compresión de la unidad es un índice de la calidad de la misma y no de la albañilería. Mediante estos ensayos se obtiene el esfuerzo último fm en compresión de la pila. debiéndose ensayar un mínimo de 6 cubos. Los ensayos se harán utilizando piezas completamente secas.Los ensayos para la obtención de los esfuerzos admisibles de diseño considerarán la variabilidad de los materiales a usarse. Es esfuerzo admisible a compresión del muro (fm) se obtendrá con la siguiente expresión: . 8. El tiempo de secado del mortero de las pilas será de 30 días y el número mínimo de pilas a ensayar será de tres (3). Resistencia a la Compresión de la Albañilería La resistencia a la compresión de la albañilería podrá determinarse por: a) Ensayos de pilas con materiales y tecnología a usar en obra. definiéndose la resistencia ultima (fo) como el valor que sobrepase en el 80% de las piezas ensayadas. El valor del esfuerzo resistente en compresión se obtendrá en base al área de la sección transversal. El número mínimo de adobes será de cuatro (4) y el espesor de las juntas será de 2 cm. debiéndose tener especial cuidado en mantener su verticalidad. Para fines de diseño se considerará los siguientes esfuerzos mínimos 8.2. La disposición del ensayo será la mostrada en la Figura 6.1. Resistencia a la Compresión de la Unidad La resistencia a la compresión de la unidad se determinará ensayando cubos labrados cuya arista será igual a la menor dimensión de la unidad de adobe. Las pilas estarán compuestas por el número entero de adobes necesarios para obtener un coeficiente de esbeltez (altura / espesor) del orden de aproximadamente tres (3).
25 Kg/cm² Artículo 9.b) Alternativamente cuando no se realicen ensayos de pilas.4 f1 Donde: f1=esfuerzo último del murete de ensayo. b) Alternativamente cuando no se realicen ensayos de muretes.DISEÑO DE MUROS 9. se podrá usar el siguiente esfuerzo admisible: fm = 2. Diseño de Muros Longitudinales La aplicación de la resistencia Vm se efectuará sobre el área transversal crítica de cada muro.4 Resistencia al Corte de la Albañilería La resistencia al corte de la albañilería se podrá determinar por: a) Ensayos de compresión diagonal con materiales y tecnología a usarse en obra. descontando vanos si fuera el caso. La disposición del ensayo será la mostrada en la Figura 7. Se ensayarán un mínimo de tres (3) especimenes. Este valor será el sobrepasado por 2 de cada 3 de los muretes ensayados.0 Kg/cm² 8.. El esfuerzo admisible al corte del muro (Vm) se obtendrá con la expresión: Vm = 0. . Esfuerzo Admisible de Compresión por Aplastamiento El esfuerzo admisible de compresión por aplastamiento será: 1.25 fm 8.3. se podrá usar el siguiente esfuerzo admisible al corte: Vm = 0.1.
Documents Similar To Comport a Mien To Sismico Peru
SANDMAN591